188 Beständigkeit des hydraulischen Kalkes etc. 



Englisches Cement. 



Die quantitative Analyse eines englischen Cements, 



ausgeführt von Dr. Fr. Pf äff, ergab folgende Zahlen für 



100 Theile: 



Kalkerde 39,46 



Thonerde 7,40 



Bitterde 0,41 



Kali 1,07 



Natron 0,78 



Eisenoxyd 1 1 ,06 



Kieselerde 23,45 



Kohlensäure 9,74 



Schwefelsäure 1 ,52 



Phosphorsäure 0,34 



Schwefel 0,48 



Wasser 2,94 



98,65. 



(Annal. der Chem. u. Pharm. XIII. 218.) G. 



Untersuchungen über die Beständigkeit des hydrau- 

 lischen Kalkes und der Ceinente gegen die Wir- 

 kung des Meerwassers. 



Malaguti's und Durocher's angestellte Beobach- 

 tungen über -die Einwirkung des Meerwassers auf den 

 Mörtel beweisen, dass diese viel verwickelter ist, als man 

 denkt. Angestellte Analysen zeigen, dass diese Wirkung 

 nicht ein und dieselbe ist, denn die dabei vorkommende 

 Substitution der Talkerde für Kalk, welche man meist als 

 eine Ursache der Veränderung des Mörtels bezeichnet, 

 findet keineswegs immer statt, überdies ist diese Substi- 

 tution nur partiell und, da sie von einer Aufnahme von 

 Kohlensäure begleitet ist, so besteht ein solcher umgewan- 

 delter Mörtel in einem Thonerdehydrosilicate und einem 

 dolomitähnlich gewordenen Carbonate. Oftmals verschwin- 

 det aber der Kalk ohne Substitution von Talkerde, und 

 dann ist das Verhalten im Meerwasser gerade ebenso, wie 

 in kohlensäurehaltigem süssen Wasser. 



Bei den Umwandlungen eines mittelmässigen hydrau- 

 lischen Mörtels theilen sich die Elemente desselben in 

 zwei Verbindungen, die eine ist reich an erdigem Carbo- 

 nate, die andere an Thonerde, und bildet einen schnee- 

 ähnlichen Beschlag auf der Oberfläche des Mörtels. Diese 

 Umwandlung findet nur langsam in den Mörteln und 

 Cementen statt, die sehr hart sind. 



